Процес «вугілля-золото»
Процес «вугілля-золото» — спеціальний адгезійний процес збагачення CGA (Coal Gold Agglomeration) фірми British oil and minerals та Davy McKee.

Технологічна схема процесу наведена на рис. 1. Руду спочатку піддають грохоченню, а потім подрібнюють. Рудну пульпу кондиціонують ПАР, після чого перемішують з вугільномасляними гранулами в послідовно встановлених чанах. Золото видаляється в гранули. Останні відокремлюють від пустої породи, наприклад флотацією, і направляють у обіг для контакту зі свіжою пульпою. Таким чином досягають необхідного ступеня насичення гранул золотом. Вилучення золота з «навантажених» гранул здійснюють спалюванням з наступною плавкою золи.
 
Рис.1 — Технологічна схема адгезійного процесу.

Процес досліджено в лабораторних умовах на установці продуктивністю 20 кг/год (по руді) та випробувано на напівпромисловій установці продуктивністю 1 т/год.

Сировина для одержання гранул-носіїв — вугілля крупністю 0,1(0,05) мм. Зв'язуюче — нафтопродукти (газойль). Витрати реагенту-зв'язуючого 15—25 мас.%. Для кондиціонування руди перед адгезійним збагаченням використовують флотаційні колектори-збирачі, які підвищують олеофільність частинок золота. Як колектор використовують амілксантат калію при його витратах 200—500 г/т вихідної руди. Тривалість кондиціонування — до 5 хв при інтенсивній (турбулентній) агітації пульпи.

Операція приготування гранул-носіїв виконується окремо, за технологією масляної грануляції (агломерації.

Власне адгезійне збагачення (адгезійна концентрація) здійснюється в агітаторах при інтенсивному перемішуванні водно-рудної пульпи з вуглемасляними гранулами в турбулентному режимі (застосовують імпелерну мішалку.

Джерела 
 Coal-Gold Agglomeration Process, Mining J. 1990, 314, no. 8066 and 8070.
 Biletskyi, V. (2016). Research into adhesive ore-dressing technologies of fine- and nano gold. Mining of Mineral Deposits, 10(4), 19-28.https://doi.org/10.1540 7/mining10.04.019 
 Самилін В., Білецький В. Спеціальні методи збагачення корисних копалин (курс лекцій). — Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. — 116 с.

Примітки 

Спеціальні методи збагачення корисних копалин
Процес « вугілля - золото » — спеціальний адгезійний процес збагачення CGA ( Coal Gold Agglomeration ) фірми British oil and minerals та Davy McKee . Технологічна схема процесу наведена на рис . Руду спочатку піддають грохоченню , а потім подрібнюють . Рудну пульпу кондиціонують ПАР , після чого перемішують з вугільномасляними гранулами в послідовно встановлених чанах . Золото видаляється в гранули . Останні відокремлюють від пустої породи , наприклад флотацією , і направляють у обіг для контакту зі свіжою пульпою . Таким чином досягають необхідного ступеня насичення гранул золотом . Вилучення золота з « навантажених » гранул здійснюють спалюванням з наступною плавкою золи . Рис . 1 — Технологічна схема адгезійного процесу . Процес досліджено в лабораторних умовах на установці продуктивністюкг / год ( по руді ) та випробувано на напівпромисловій установці продуктивністют / год . Сировина для одержання гранул - носіїв — вугілля крупністю1 ( 0 , 05 ) мм . Зв'язуюче — нафтопродукти ( газойль ) . Витрати реагенту - зв'язуючого25 мас . % . Для кондиціонування руди перед адгезійним збагаченням використовують флотаційні колектори - збирачі , які підвищують олеофільність частинок золота . Як колектор використовують амілксантат калію при його витратах500 г/т вихідної руди . Тривалість кондиціонування — дохв при інтенсивній ( турбулентній ) агітації пульпи . Операція приготування гранул - носіїв виконується окремо , за технологією масляної грануляції ( агломерації . Власне адгезійне збагачення ( адгезійна концентрація ) здійснюється в агітаторах при інтенсивному перемішуванні водно - рудної пульпи з вуглемасляними гранулами в турбулентному режимі ( застосовують імпелерну мішалку . Джерела Coal - Gold Agglomeration Process , Mining J . no.and Biletskyi , V . Research into adhesive ore-dressing technologies of fine - and nano gold . Mining of Mineral Deposits , 4 ) , https://doi.org/10.1540mining10.04.019 Самилін В . , Білецький В . Спеціальні методи збагачення корисних копалин ( курс лекцій ) . — Донецьк : Східний видавничий дім , — с . Примітки Спеціальні методи збагачення корисних копалин